452 



Otto Bloch. 



dagegen das Intervall der Extrapolation rasch so stark an, dass deren 

 Wert illusorisch geworden wäre. 



Freilich, für die Legierung 70*^0 Co, wo die grösste beobachtete 

 Abweichung von der Sättigungskurve kaum 0,6 °/o betrug, Hess sich 

 die Extrapolation noch relativ sicher durchführen, umsomehr, als auch 



km° 600' 800° 



Fig. 9. 



1200°- aJ. 11.00 



die Untersuchung bei den tiefen Temperaturen, gerade in einem Zu- 

 stand leichter Magnetisierbarkeit vorgenommen, noch gute Stützpunkte 

 für den Verlauf der Kurve unterhalb der gewöhnlichen Temperatur 

 ergab. 



Um jedoch auch bei den drei noch bleibenden Kurven die Extra- 

 polation mit einiger Wahrscheinlichkeit vornehmen zu können, musste 

 ein anderer Weg eingeschlagen werden. Zu diesem Zweck konnten 

 die Werte der absoluten Sättigung in Funktion des Prozentgehaltes 

 der Legierung aufgetragen werden (Fig. 8). Es zeigte sich, dass die 

 Werte unzweifelhaft linear mit dem Prozentgehalt variieren. Die drei 



